{ lOOI ) 



périence faite avec le mélange simple a donné une élévation de température 

 de o°, 800 et la correction a été de + o^joS/j, soit une élévation de tempé- 

 rature corrigée de + o'',854; dans une autre expérience, l'élévation de 

 température (mélange fondu) a été de i°,o33, la correction était de 

 — 0°, i83 et l'élévation de température corrigée + 0°, 85o. Je cite seule- 

 ment ces deux expériences, qui correspondent à la correction la plus forte 

 et à la plus faible que j'ai eu occasion de faire. 



» J'ai trouvé ainsi, pour la moyenne de la chaleur de dissolution de 2^' 

 du mélange simple et du mélange fondu, les nombres suivants : 



u ^ _ Cal {tr 



Mélange simple .. . +o,86j soit +26,33 pour iii,i (icquiv.) 

 » fondu.... -t-o,856 » -h 26,1 5 » iii,i 



Par conséquent le mélange fondu, qui avait pour composition Cu'O", est 

 formé sans dégagement ou absorption de chaleur, contrairement à ce qui 

 se passe avec les oxydes salins des autres métaux. 



Oxyde magnétique de fer FeO -f- Fe'0^:= Fe'O' dégage .... + 4"^"', 5 



» On aurait pu chercher de même si les mélanges fondus, ayant pour 

 composition Cu'^O', sont formés, depuis les deux oxydes CuO et Cii-O, 

 sans dégagement de chaleur; mais une pareille recherche était inutile. 

 Nous avons vu, en effet, d'après ce qui précède, que le mélange fondu 

 Cu'O^, employé précédemment, n'était pas un composé défini; ou doit le 

 considérer, si l'on admet l'existence de Cu'O' comme un mélange de 

 Cu'O' et de CuO, 



2Cu'0-=^Cu'0^-+-CuO. 



Or ce mélange s'est comporté comme un mélange de Cu^O et de CuO au 

 point de vue de la chaleur de décomposition; Cu^O' s'est donc comporté 

 lui-même comme un pareil mélange. 



» Les nombres que j'ai cités plus haut conduisent donc à cette conclu- 

 sion, conlorme à celle que nous avions tirée de la dissociation, M. Debray 

 et moi: que les matières obtenues en fondant l'oxyde de cuivre à haute 

 température ne présentent plus, lorsqu'elles sont revenues à la tempéra- 

 ture ordinaire, qu'un mélange d'oxydule et d'oxyde noir. » 



C. R., i885, I" Semeslre. (T. C, N» IS.) 



[3i 



